( 2:-j8 > 



» Voici les résultats trouvés pour quelques alliages : 



Coefficients moyens 

 de la variation 

 Alliages. entre o» et T*. 



22 Ni + 3Cr (784 — o,i3T)io-« 



26,2 (844 + 0, oiT) » 



28.7 (700 — 0,20T) » 



30.8 (897— o,43T) .) 

 35,0 (i56i-i,69T) » 

 35,7 (1611 — i,68T) » 



>/ Le recuit diminue légèrement la résistance de ces alliages, contraire- 

 ment à ce qui a lieu pour la plupart des métaux étudiés jusqu'ici. 



» On voit, en résumé, que les variations magnétiques des aciers au 

 nickel réversibles entraînent des changements de volume également réver- 

 sibles (aux petites déformations résiduelles près), tandis que la résistance 

 électrique de ces alliages semble complètement indépendante de ces der- 

 niers changements. 



» Les aciers au nickel nous donnent donc une nouvelle preuve du fait 

 que la variation de résistance électrique avec la température ne saurait 

 être considérée comme une simple conséquence de la dilatation. » 



SPECTROSCOPIE. — Sur le spectre de lignes du carbone dans les sels fondus. 

 Note de M. A. de Gramont, présentée par M. Friedel. 



(1 Voici les longueurs d'onde des raies formant le spectre de lignes du 

 carbone, tel que je l'ai reconnu et mesuré dans les carbonates fondus, en 

 le produisant au moyen du dispositif décrit dans la précédente séance. 



» On a mis en regard les nombres d'Angstrôm et Thalén (') et ceux de MM. Eder 

 et Valenta (-), obtenus avec le carbone libre : les premiers, par l'observation directe, 

 les seconds, par la photographie. Toutes ces valeurs ont été rapportées au spectre nor- 

 mal de Rowland. Les chiffres qui les accompagnent dans les colonnes i représentent 

 les intensités des raies pour 12 rr= max. 



(') Nombres ayant subila correction de Rowland (Noi'a Acta Upsal., t. IX; 1875). 

 {■") Denkschr. Kais. Akad. Wiss., LX Bd. Wien; 1893. 



